37 



Die citronengelben pelluciden Nädelchen sind höchstens 2 mm. 

 lang und 0-1 — 0-03 mm. breit. Unter dem Mikroskop zeigen die 

 völlig homogenen, rektangulär begrenzten Nadeln in der Vertical-Zone 

 zwei parallele breitere (a) zwischen zwei Paaren äusserst schmaler 

 Flächen (m) ; das obere (freie) Ende erscheint durch ein ungemein 

 schmales Flächenpaar (n) in einer Zone mit der breiten Vertical- 

 fläche liegend abgeschlossen, während an dem unteren Ende der 

 Nadeln häufig eine zur Breittiäche senkrechte Spaltfläche auf- 

 zutreten sc.hiiint. Die Kantenwinkol der Verticalflächen Hessen sich 

 an dem grössten und best ausgebildeten Nädelchen mit dem Mit- 

 scherlichschen Goniometer bei vorgeschobener Lupe durch Einstellen 

 auf den stärksten Reflex der Flächen eben noch annähernd bestimmen ; 

 ich fand als Mittel aus 25 Messungen: 



a:m— 98° mit den Greuzwerthen 97" — 100" 

 m:m=:164" „ „ „ 160«— 170" 



An einem Kryställchen wurden drei der Kanten a : m zwischen 97" 

 und 99" 40', die vierte aber 103" 30', m : m _ 163" 35', die paral- 

 lelen aber 158° gefunden; bei den so geringen Breitedimensionen 

 der Flächen sind solche Unterschiede in den Kantenwinkeln gewiss 

 nicht auffallend uud darf mau wohl diese Krystalle als rhombische 

 betrachten, als Combinationen von ccP{m) und ooPoo (a) mit einem 

 nicht messbaren Brachydoma (w); die wahrscheinliche Spaltfläche 

 w^äre nach oP. Mit der Annahme des rhombischen Systems stimmen 

 auch die unter dem Mikroskop auf den ooPoo Flächen beobachteten 

 rectangulären Vertiefungsgestalten, sowie das Verhalten der doppel- 

 brechenden Nadeln im polarisirten Lichte, indem sich der Parallelis- 

 mus einer optischen Hauptschnittsebene und der Prismenkanten 

 feststellen Hess.'' 



Die zarten Nädelchen sind etwas spröde ; die strahlig faserigen 

 Partien sind mit dem Nagel ritzbar; die dichten, mit feinen Quarz- 

 und Fluoritkörnern gemengten Partien pflegen härter zu sein. Der 

 Strich ist lichter als die Farbe des Minerals. Das spez. Gewicht 

 der ßtrahligfaserigen Partien = 3"9595 . . (ausgeführt mittelst des 

 Pyknometers mit 0-392 Gr. bei 13" C). 



Eine Gewichtsmenge von 1-3075 Gr. ziemlich reiner Substanz 

 über Chlorkalzium getrocknet, ergab einen Gewichtsverlust von 0*004 Gr. 

 Vor dem Löthrohr in der Platinzange geglüht wird der Uranotil 

 schwarz, die zarten Fasern bleiben unversehrt, und das Pulver des 

 geglühten Uranotil ist dunkel graugrün ; im Platintiegel geglüht wird 

 derselbe gelblichbraun, minder pellucid und stärker seidenglänzend. 



